186 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



piados, vendrá á dibujarse la estructura. Sin embargo, la escoria, 

 es decir, las inclusiones no metálicas cuyo estudio no se ha hecho 

 aún, no necesitan otra preparación ; su color, su escaso poder de 

 reflexión, permiten distinguirla netamente sobre el fondo del metal, 

 pudiéndose enseguida notar su distribución y su naturaleza. Su 

 color es variable : gris ó negro muy á menudo^ tiene otras veces 

 tintes variados, siendo la escoria propiamente dicha tanto más 

 clara cuanto más acida es y más obscura aumentando su basicidad. 

 Enfin^ no es homogénea siempre en toda la extensión de una banda 

 ó inclusión y hasta puede ser una mezcla compleja, una verdadera 

 roca. La escoria es molesta muchas veces en i.'l bruñido; puede 

 desagregarse y dar granos pequeños duros que penetran en el paño 

 y arañan las preparaciones. 



Pudiendo constituir la escoria una causa de debilidad en el me- 

 tal, es importante conocer su distribución. Su presencia, por 

 ejemplo, en las cercanías de la superficie en una pieza, puede ser el 

 origen de un desgarramiento que, propagándose espontáneamente 

 á través del metal, puede acarrear la ruptura bajo un esfuerzo muy 

 inferior al que había indicado el ensayo de recepción. 



El estudio de las consecuencias mecánicas de la forma, orienta- 

 ción y repartición de las inclusiones de escoria en las piezas metá- 

 licas, posee un interés incontestable ; y como por otra parte, no 

 exige más que un simple bruñido, es quizá bajo esta forma muy 

 accesible, que la micrografía ha prestado más servicios prácticos á 

 la industria del hierro y del acero. 



(Continuará.) 



